d'histoire naturelle. 3i9 



Sniadesky , et dans leqiiel il a cru tiouver tin metal different 

 de ceux qui existent deja dans la mine de platine et qu'il a 

 nomme vestium ; mais nous n'avons rien vu de pareil. 



L'alcool ayant ete se'pare par la distillation, on a ct^ndu Je 

 sel restant avec une certaine quantite d'eau, et il a ete' preci- 

 pite' au moyen du sel ammoniac par les procedes ordinaires. 



Le sel triple qui en est re'sulte', avoit une couleur jaune 

 orangeej il pesoit 67 grammes, lesquels ont donue par la cal 

 cination 24 grammes et demi de platine en e'ponge. 



L'eau mere du sel triple avoit une couleur rouge tres-in- 

 tense, elle a e'te etendue d'eau et precipitee par un barreau 

 de fer. Le pre'cipile a ete lave, et traite' par I'acide nitrique 

 etendu d'eau pour dissoudre le cuivre et le fer qui pouvoient 

 y etre mele's ; cet acide nitrique contenoit en eff"et du cuivre 

 et du fer en assez grande quantite. 



Ce pre'cipite motallique a ete ensuite dissous dans I'acide 

 nitro-muriatique etendu d'un tiers d'eau, afin dene pas dis- 

 soudre I'iridium qui s'y trouvoit; il est en effet reste une pe- 

 tite quantite de poudre noire qui n'a pas ete sensiblement 

 altaque'e par I'acide nitro-muriatique concentre, mais cette 

 poudre noire grisatre, dont le poids etoit d'environ 2 deci- 

 grammes, n'etoit point de I'iridium comme je I'avois sup- 

 pose' et comme je I'ai observe en plusieurs autres circonstances. 



L'iridium, chauffe au clialumeau avec du borax, ne colore 

 point ce sel, il se rassemble en lames blanches jouissant de 

 I'e'clat metallique; cette poudre noire au contraire se fond 

 dans le borax, et lui communique une couleur verte tres-belle, 

 ce qui prouve que c'est du chrome metallique. 



Ce metal a done e'te dissous par I'acide nitro-muriatique, 



4i* 



